177 !• JuK Aug, Sept. 217 
na icke defs mindre omftåndigheter förefalla, 
fom gora mårgeln mindre tjenlig, fäfom i fyn- 
nerhet alt for ftor mängd it kalk, hviiket lik- 
väl , rnedellt tilfats af annan lera, kan hjeipas. 
Det flvulle ock kunna hända, at den genom 
tjenlig ämnenas proportion och hefkaiFenhet 
blefve alt för låttfrnålt (||« 4. 5), hviiket åf- 
Ven har fina ölägenheter-, men de håfvas lått, 
om mera, hålft qvartfig fand , inblandas, til dels 
maffan får en åltundad fmåltbarhet : och detta 
år den andra omliåndigheten, efter hvilken land- 
mängden bor råttas (§. 6.). Utom vederbörlig 
mängd af kalk, fordras ock at den är fin famt 
jämnt blandad ; ty i bitar eller ' ftycken gör den 
aldrig godt* 
8. Enligt de nu anförda grunder, har jag 
gjordt ådkiiliga forfok med en kalkfri lera och 
två flags mårglar, tagne ej längt ifrån Upfala* 
Jag har af dem låtit flå Tegel , både utan och 
med olika tilfats af fand, ifrån J til ^, råknadt 
efter rymd. De fom ej forfattes med fand , 
fprucko dock icke undet torkningen , och äg- 
de i åledes förut i detta affeende tilråckligt. Af 
de väl torkade ftenarne bletvo fomlige brände 
til rodhet , andre genom ft ark a re eld, til defs 
de fingo gulgrå f arg och en mycket tåt yta , 
hviiket likväl endaft kunde årnäs med dem , 
fom ej fått ofver -J tilfats. De fom utfattes 
for ån ftrångarc hetta, upfvåldc , förlorade for- 
men och antogo likhet af en fvart fik ro fl ig 
flagg. Alla de brände Teglen kaftades i vat- 
ten, fedan de väl kallnat, och då de infupit til 
måttning, utlades i ftrång kold, famt hafva fe- 
dan under 3 år varit blottftåldte for alla luft- 
k re t" 
